Judul: Pengaruh Jumlah Lapisan Face/Back Limbah Karton Terhadap Sifat Fisis Mekanis Papan Komposit
Abstrak: Kayu merupakan basil butan yang sangat beJperan dalam kehidupan manulia karena memiliki banyak kegunaan. Kegunaan kayu diantaranya ada1ah dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan sebagai bahan perabot rumah tangga. Seiriog dengan pertambahan penduduk dari tabun ke tahun. akan mengakibatkan permintaan terhadap kebutuhan nyu menjadi meningkat. Indonesia sebagai negara dengan laju pertambahan penduduk yang cukup pesat yaitu sebesar 2,5 % pertahun akan mengalami kesulitan da1am pcmenuhan kebutuhan kayu di masa mendatang karena semakin menipisnya jumJah kayu buJat sebagai wbat dari kerusakan butan yang mencapai 2% setiap taltun. Untuk mengatasi masa1ab semakin menurunnya jumlah kayu yang tersedia. perlu dilakukan efisiensi penggunaan kayU dengan cara memanfaatkan limbah kayu basil pemanenan rnaupun basil pengolahan yang jumlahnya cukup besar sebagai bahan baku papan komposit. Selain itu periu dilakukan terobosan baru dalam bi~ papan komposit untuk mensubstitusi penggunaan kayu utuh (solid wood). Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan limbah kayu dengan bahan lain yang cukup potensia1 sebagai bahan baku papan komposit seperti Iimbah karton. Penelitian ini bertujuan untuk. mengetahui pengarub jum1ah lapisan facelback karton gelombang terhadap sifat fisis mekanis papan komposit dari Iimbah kayu dan Icarton. Penelitian ini menggunakan limbah kayu dati famili Dipterocarpaceae yang dibuat menjadi partikel kayu jenis wafer. Jenis kartan yang digunakan adaJah Icarton gelombang dinding tunggal P~ekat yang digunakan adalab perekat melamine formaldehyde (MF). Kerapatan sasaran ditetapkan sebesar 0,8 Wcm3. Proses pembuatan papan komposit contoh mengikuti aIur pembuatan papan partikel. Papan komposit hasil penelitian diuji dan hasilnya dianalisis secara statistik deskriptif serta dibandingkan dengan standar ns A 5908 (1994). Hasil penelitian yang dilakukan' menunjukkan bahwa kerapatan papan yang dihasilkan telah memenum standar yang dipersyaratkan daIam ns A 5908 yaitu antara 0,4-0,9 glem). Nilai kerapatan yang dihasilkan berkisar antara 0,69-0,79 glem3 . ns A 5908 mensyaratkan kadar air antara 5·13 %. Kadar air papan yang dihasilkan berkisar antara 1,50-10,70 % sehingga te1ah memenuhi persyaratan ns A 5908. Hasil pengujian daya scrap air 2 jam menunjukkan bahwa penyerapan air berdasarkan herat berkiSllT antara 8-18,2 % sedangkan daya serap air 24 jam berkisar antara 24,9-33,8 %. Sifat penyerapan air tidak dipersyaratkan dalam standar ns A 5908. ns A 5908 menetapkan nilai pengembangan tellal 24 jam maksimal sebesar 12 %. Hasil pengujian pengembangan teba1 setelah perendaman 2 jam berkisar antara 4,7.10,6 % sedangkan pengembangan tebal 24 jam berkisar antara 9,5-17,8 %. Nilai pengembangan teba! yang terbaik diperoleh papan tipe A yaitu papan dengan lapisanJace/back 1 lapis. Hasil pengujian keteguhan tarik tegak: lurus pennukaan (internal bond) menunjukkan nilai yang berkisar antara 0,60-0,97 %. ns A 5908 menetapkan nilai internal bond minimal sebesar 3,1 kgf7cm2. Hasil pengujian MOE sejajar serat berkisar antara 2,40x:104_2,56xI04 kgf7cm2 , sedangkan nilai MOE tegak IUlUS serat berkisar antara 2,OOxlO"-2,73xI0" kgf1cm2. Secara umum nilai MOE sejajar seral maupun MOE tegak IUlUS serat tidak memenuhi persyaratan ns A 5908 walaupun terdapat beberapa contoh uji yang memenuhi persyaratan ns A 5908. Standar ns A 5908 menelapkan persyaratan MOE sejajar seral minimal sebesar 2,86xI04 kgf7cm1 dan MOE tegak lurus serat minimal sebesar 4,59xl04 kgf7cm2 . Hasil pengujian MOR sejajar serat berkisar antara 252-313 kgtlcm1 sedangkan hasil pengujian MOR tegak: lurus seral sebesar 232-317 kgf7cml. Hasil pengujian MOR sejajar
Keyword: 

Judul: Deteminasi Tekanan dan Suhu Kempa Optimum dalam Pembuatan Papan Komposit dari Limbah Kayu dan Karton Gelombang
Abstrak: Adanya kesenjangan antara pasokan bahan baku kayu dengan kebutuhan kayu utuh tentunya memerlukan suatu upaya yang kreatif dan inovatif guna mencari solusi terbaik untuk mengatasinya, dalam hal ini perlu adanya substitusi penggunaan kayu utuh dengan turunannya. Massijaya (1997) mengemukakan bahwa pemanfaatan limbah sebagai bahan baku papan komposit merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kekurangan bahan baku kayu berkualitas tinggi. Besarnya potensi limbah kayu dan karton gelombang, memicu munculnya penelitian pembuatan suatu produk papan komposit dengan menggunakan kedua bahan tersebut sebagai bahan bakunya. Berbagai penelitian mencoba meningkatkan kualitas produk komposit tersebut melalui analisis faktor-faktor kunci yang berperan dalam penentuan kualitas produk komposit dari limbah kayu dan karton gelombang ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang pembuatan papan komposit dari limbah kayu dan karton gelombang sebagai dasar pengembangan papan komposit dari limbah kayu dan karton gelombang dengan menggunakan perlakuan tekanan dan suhu kempa yang berubah-ubah dengan waktu konstan. Adapun variasi tekanan yang dipakai terdiri dari tiga taraf yakni 60, 80, dan 100 kgf/cm², sedangkan suhu kempa yang digunakan terdiri dari lima taraf yakni 120:130,140,150;160 °C. Dengan menggunakan 4 ulangan pada tiap perlakuan,total papan yang dibuat berjumlah 60 papan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kondisi optimum dari perlakuan pengaturan tekanan dan suhu kempa dalam pembuatan papan komposit dari limbah kayu dan karton gelombang melalui pengujian sifat fisis dan mekanis papan komposit yang dihasilkan berdasarkan standar JIS A 5908-94. Papan komposit yang dibuat merupakan papan komposit yang dilapisi oleh karton gelombang yang berfungsi sebagai lapisan face dan back. Jumlah lapisan karton terdiri atas satu lapis, sedangkan lapisan tengah (core) tersusun atas partikel kayu berbentuk chips yang berasal aneka limbah dari kelompok famili Dipterocarpaceae. Adapun perekat yang digunakan yaitu perekat MF (melamine formaldehyde). Sifat fisis yang diuji meliputi kerapatan papan, kadar air,daya serap air serta pengembangan linier dan tebal selama 2 dan 24 jam, sedangkan untuk sifat mekanis meliputi MOE dan MOR sejajar dan tegak lurus arah gelombang, keteguhan tarik sejajar permukaan dan internal bond. Analisis data dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata hasil pengujian sebagai acuan. Dari data yang ada diambil kesimpulan dengan melihat pengaruh perlakuan yang memberikan hasil terbaik setelah dilakukan pengujian. Faktor koreksi diberikan terhadap sifat fisis dan mekanis yang memiliki perbedaan nilai kerapatan dari kerapatan papan sasaran, sehingga pengaruh perbedaan kerapatan dapat dieliminasi…dst
Keyword: 

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: